Flöz 



Schicht 



Mächtigkeit 



Gesteinsari 



Durchschnittsgehalt 

 Ca Co 3 Cu 



1 



1 



50 cm 



Mergelschiefer 



18,5% 



0,75% 





2 



10 „ 



Kalkmergel 



60,2% 



0,55% 



2 



3 



10 „ 



Mergelschiefer 



10°/o 



0,78% 





4 



20 „ 



Kalkmerge! 



48,5% 



0,58% 





5 



10 „ 



MergeSschiefer 



12,5% 



0,71% 



3 



6 



30 „ 



Mergelschiefer 



26°/ 



0,60% 





7 



20 „ 



Mergelschiefer 



34,3% 



0,53% 





8 



20 „ 



Kalkmergel 



48°/ 



0,46% 



4 



9 



30 „ 



Mergelschiefer 



36,3 °/ 



0,70% 



5 



10 



50 „ 



Mergelschiefer 



28,2% 



0,60% 





11 



10 „ 



Kalkmergel 



54,2% 



0,35% 



6 



12 



30 „ 



Mergelschiefer 



24,5% 



0,44% 





13 



30 „ 



Mergelschiefer 



34,3% 



0,66% 



7 



14 



30 „ 



Mergelschiefer 



30,% 



0,95% 



Die Mächtigkeit der Kupfermergelschiefer geht in öen öurch Tiefbau 

 aufgeschlossenen Schichten von 3 1 / 2 auf 4 m herauf. Dort treten über 

 Flöz 1 unö 2 noch zwei weitere Kupfererz führende Schichten auf, unb 

 zwar eine Mergelschieferlage von 20 cm mit einem Kupfergehalt von 

 0,56% unö öarauf folgend eine 30 cm starke Kalkmergelschicht mit 

 0,30% Kupfer. In allen Schichten wirö hier unter Tage öer Kupfer- 

 gehalt etwas höher. Nur die Mergelschiefer konnten der Aufbereitung 

 zugeführt werden; bei öen Kalkmergeln haften die eingesprengten Erz- 

 bläitchen so fest am tauben Gestein, daß eine Trennung nur unvoll- 

 kommen möglich ist. Der Abbau öer Kupfererze im Steinbruch erfolgte 

 derart, daß alle Erz führenden Mergelschiefer mit einem KupfergehaSt 

 von 0,5% an entsprechend der Lagerung mit Brechstange, Spitzhacke 

 und Keilen gelöst wurden; man baute jede Schicht einzeln ab, um 

 Verunreinigungen zu verhindern, weshalb auch Sprengmittel vermieden 

 wurden. Die so gewonnenen Erze bedurften dann noch einer An- 

 reicherung, bevor sie als schmelzwürdig bezeichnet werden konnten. 

 Zu diesem Zwecke wurde unweit der Lagerstätten mitten im Bruch 

 eine Aufbereitungsanlage, bestehend aus einer Zerkleinerungs- und 

 Klassierungsanlage sowie einer Erzwäsche, aufgestellt. Das von der 

 Klassiertrommel kommende angereicherte Erz wurde dann in besonderen 

 Behältern aufgeschlämmt. Unter Verwendung geeigneter, dem Charakter 

 Öer Erze völlig angepaßter Waschapparate wurde ein Konzentrat von 

 10% Kupfer, 0,43% Blei unö geringen Mengen von Silber gewonnen. 



